SÉANCE DU I 3 MAI I907. 1047 



vaient fixer le nitrosyle. L'essai réussit très bien pour le manganèse comme 

 pour le cobalt. Le nitrosyle est fixé (et probablement réduit en totalité) 

 sans résidu gazeux. Mais l'on trouve un résultat inattendu : tandis que les 

 liqueurs de manganèse s'oxydent au moins cinquante fois plus vite que 

 celles de cobalt, les liqueurs de cobalt fixent le nitrosyle au moins dix fois 

 plus vite que celles du manganèse. J'étudie actuellement cette réaction et 

 ses produits. 



CHIMIE MINÉRALE. — Suf les silicaLes d'alumine et de chaux. Note de 

 M. O. BouDouARD, présentée par M. Le Chatelier. 



L'étude sysléniatique de la fusibilité des silicates aluminocalciques m'a permis de 

 synthétiser l'ensemble de nos connaissances sur cette question sôus forme d'un dia- 

 gramme triangulaire {Revue de Métallurgie, 1906, p. 462). La surface de fusibilité 

 ainsi obtenue présente deux points culminants correspondant aux températures de 

 1510*^61 de i5oo°, et la composition centésimale de ces silicates aluminocalciques à 

 points de fusion maximum est la suivante : 



Températures. Comp. centésimale Formules. 



SiO-. APO\ CaO. 



i5io" 21,9 37,2 4o,9 SiOSA120%2GaO 



iDoo'^ 9,9 16,7 73,4 SiO-,Al-0%8GaO 



Pour décider si ces compositions sont bien celles de combinaisons définies, j'ai 

 voulu contrôler les indications fournies par la fusibilité en utilisant les méthodes 

 ordinairement employées pour déterminer la constitution des alliages métalliques; 

 les résultats que je donne aujourd'hui se rapportent au silicate alumiuocalcique de 

 formule Si0^.4l20^ 2 CaO. 



L Etude inici'oscopicj ue . — Les procédés de la métallographie microscopique 

 peuvent être appliqués à l'étude des corps opaques observés généralement sur le mi- 

 croscope en lumière polarisée : il suffit que ces substances soient rendues suffisamment 

 réfléchissantes par un polissage convenable. 



Dans des creusets de graphite, j'ai fondu des silicates aluminocalciques ayant les 

 compositions suivantes : 



Désignntion. SiO-. Ai-0^ CaO. 



A.. 20,0 5o,o 3o,o 



B '^lïO 37>2 40,9 



C 20,0 5o , o 3o , o 



D 25,0 37,5 37,5 



li , . 1 5 , o 4c> > o 45,0 



Après polissage, la surface des différents culots est attaquée par l'acide chlorhydrique 



